10 
Kurt Overbeck. 
No. 
Cu % 
spez. Gew. 
x • 10 6 
Serie 
5 
85,47 
8,61 
0,642 
I 
6 
78,38 
8,53 
0,77 
1 
■ 7 
66,04 
8,07 
0,86 
I 
10 
65,40 
8,4 
0,95 
II 
11 
60,89 
8 
0,87 
11 
8 
60,50 
8,33 
0,91 
II 
12 
56,484 
7,97 
var. 
II 
9 
50,006 
8,075' 
0,92 var. 
I 
13 
49,567 
8,072 
var. 
II 
14 
40,716 
var. 
II 
15 
38,30 
7,980 
var. 
II 
17 
28,79 
7,74 
3,4 
III 
18 
16,45 
7,29 
U 
III 
19 
8,34 
7,5 
1,138 
III 
20 
4,72 
7,46 
1,081 
III 
16 
3,27 
7,27 
1,534 
II’ 1 ) 
21 
3,17 
7,25. 
0,937 
III 
22 
0 
7,15 
0,84 
III 
der 
folgenden 
Kurve sind auf 
der Abscisse 
die Gewichts 
Prozente, auf der Ordinate die Magnetisierungskoeffizienten auf¬ 
getragen. 
! ) Diese Legierung ist, wie die der Serie I und II nach der ersten Methode, 
also vom reinen Kupfer ausgehend, hergestellt worden. 
150 
